468 
J. Koenigsberger und 0. Reichenheim, 
Künstliches Kupfersulfiir von Kahlbacm 1 wurde im RosE’schen 
Tiegel bei Weißglut im C 0 2 -Strom geschmolzen, nach dem Erkalten 
werden aus der Schmelze Stäbe geschnitten. Die schlechtleitendste 
Schmelze wurde verwandt; der Widerstand eines cm 3 bei 20° betrug 
134 O. Der Widerstand eines Stabes von 4,4 qmm Querschnitt zwi- 
schen Platinelektroden 1 2 betrug mit Wechselstrom 5250 Q, in j t 
Gleichstrom von ö 3 ü 2 ööö Amp. steigt der Widerstand in 2 Min. stetig 
bis auf etwa 6040 Ü, mit Amp. 5800 Ü, mit w 2 HT> Amp. 
5570 „Q. Unmittelbar nach dieser letzteren Messung "wurde mit 
'Wechselstrom gemessen, der' Widerstand betrug dann 4700. Die 
oben angegebene Verminderung des Widerstands durch Verstärkung 
des Gleichstroms war also, wie noch durch andere Versuche fest- 
gestellt wurde, auf Erwärmung zurückzufiihren. Der Unterschied 
zwischen Gleich- und Wechselstrom nimmt mit zunehmender Strom- 
stärke zu, er ist z. T. durch Peltier- bezw. thermoelektrischen 
Effekt, zum kleineren Teil durch wirkliche Polarisation bedingt. 
Die Abhängigkeit des V iderstandes von der Temperatur ist 
in der obigen Kurve gegeben. Die Umwandlungstemperatur liegt 
zwischen 83° und 92°; ein zweiter Umwandlungspunkt bei 150°, 
den Möxch angibt, war bei unserm Material nicht vorhanden. 
Auch dieser Unterschied erklärt sich wohl aus den Kohärer- 
wirkungen der aus gepreßten Pulvern hergestellten Zylindern. 
Fig. 3. Graphit, parallel zur Blätterrichtung. 
Graphit. 
Aus einem guten Gra- 
phitkristall von Ceylon wurde 
parallel der Blätterrichtung, 
also senkrecht zur hexa- 
gonalen Hauptachse , ein 
Stab geschnitten. In der 
dazu senkrechten Richtung 
war es bisher nicht mög- 
lich , einwandsfreie Werte 
zu erhalten. 
Der Widerstand des 
Stabes von 0,66 qmm Quer- 
schnitt und 5,4 mm Länge 
war bei 21° 0,232 hier- 
aus ergibt sich Q für 
1 cm 3 = 0,00283. Die Ab- 
nahme des Widerstandes mit 
steigender Temperatur ist, 
1 Genügende homogene Kupferglanzkristalle standen dem Verf. nicht 
zur Verfügung. 
2 Über den Einfluß der Dimensionen des Stabes sowie des Elektrodon- 
materials soll später berichtet werden. 
